## SINTESIS LAPISAN TIPIS TiO
2 :(F+In) PADA SUBSTRAT KACA DENGAN METODE SPIN-COATING SEBAGAI BAHAN SEL SURYA
Dedi Riyan Rizaldi 1) , Aris Doyan 2) , Susilawati 3)
1,2,3 Program Studi Magister Pendidikan IPA, Prgram Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia
Correspoding author: Dedi Riyan Rizaldi E-mail: dedi0313@gmail.com
Diterima 30 April 2021, Direvisi 03 Mei 2021, Disetujui 04 Mei 2021

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian  sintesis  lapisan  tipis  TiO 2 dengan doping campuran  Fluorin  dan  Indium. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menghasilkan  lapisan  tipis  yang  baik  digunakan  sebagai  salah  satu komponen  pada  sel  surya  yaitu  lapisan absorben .  Sintesis  lapisan  tipis  menggunakan  metode spin- coating dengan bantuan alat centrifuge yang dimodifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia  Dasar  dan  Kimia  Organik,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas Mataram.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimen  murni  dengan  data  dianalisis  secara deskriptif.  Proses  sintesis  lapisan  tipis  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu  1).  Persiapan  substrat,  2). Pembuatan larutan sol-gel , 3). Deposisi lapisan tipis, dan 4). Pemanasan sampel lapisan tipis. Sampel lapisan tipis diberikan tiga perlakuan berbeda yang terdiri dari 1). Konsentrasi larutan, 2). Jumlah lapisan, dan  3).  Variasi  suhu  pemanasan  sampel.  Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan  didapatkan bahwa  semakin  besar  konsentrasi doping yang  digunakan  maka  semakin  gelap  permukaan  sampel lapisan tipis yang dihasilkan.
Kata kunci: sintesis lapisan tipis; TiO 2 :(F+In); metode spin-coating ; sel surya.

## ABSTRACT
Research on the synthesis of TiO2 thin films with doping mixture of Fluorine and Indium has been carried out. The aim of this research is to produce a thin film which is suitable for use as a component of solar cells, namely the absorbent layer. Synthesis of thin films using the spin-coating method with the help of a modified centrifuge. This research was conducted at the Laboratory of Basic Chemistry and Organic Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Mataram University. This type of research is pure experimental research with data analyzed descriptively. The thin layer synthesis process consists of several stages, namely 1). Substrate preparation, 2). Preparation of sol-gel solution, 3). Thin layer deposition,  and  4).  Heating  the  thin  layer  sample.  The  thin  layer  sample  was  given  three  different treatments consisting of 1). The concentration of the solution, 2). Number of layers, and 3). Variation in sample heating temperature. Based on the research that has been done, it was found that the greater the doping concentration used, the darker the surface of the resulting thin layer sample.
Keywords: synthesis thin film, TiO 2 :(F+In), spin-coating method, solar cells

## PENDAHULUAN
Lapisan  tipis  merupakan  salah  satu bentuk  pengembangan  yang  dihasilkan  dari adanya  kemajuan  teknologi  dalam  kehidupan manusia.  Lapisan  ini  dapat  berupa  senyawa organik  ataupun  anorganik  yang  sifatnya semikonduktor (Luo, et al . 2019). Lapisan tipis biasa  dibuat  dengan  mendeposisikan  suatu senyawa  di  atas  suatu  media  yang  disebut substrat (Abegunde, et al. 2019).
Pengembangan  lapisan  tipis  dalam  penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menemukan suatu teknologi nanopartikel yang dapat mempermudah aktivitas manusia dan tentunya memiliki kualitas yang baik. Salah satu bidang yang menjadi perhatian terkait dengan
penelitan  tentang  lapisan  tipis  adalah  bidang energi.
Kebutuhan  manusia  akan  energi  yang terus  meningkat  menyebabkan  manusia  perlu mencari  atau  mengolah  energi  alternatif pengganti  energi  konvensional  yang  sudah digunakan saat ini. Cahaya matahari merupakan  salah  satu  sumber  energi  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  manusia  dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan (Amalia  &  Tamami,  2019;  Setiawan, et  al., 2018).  Potensi  energi  tersebut  akan  sangat disayangkan  jika  tidak  dimanfaatkan  dengan baik,  sehingga  diperlukannya  suatu  teknologi yang  mampu  mengkonversi  energi  radiasi matahari  menjadi  energi  listrik  yang  disebut
sebagai  sel  surya  ( Solar  Cell ).  Hal  tersebut sejalan  dengan  data  yang  diperoleh  dari International  Energy  Agency (IEA)(2019), bahwa  penggunaan  sinar  matahari  sebagai sumber  utama  energi  dunia  akan  semakin ditingkatkan  untuk  menggantikan  sumber- sumber  energi  lainnya  hingga  tahun  2040. Berdasarkan data tersebut, Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang mempersiapkan  diri  untuk  memanfaatkan cahaya  matahari  sebagai  sumber  energi alternatif  di  masa  depan  melalui  teknologi  sel surya.
Sel  surya  atau  yang  disebut  sebagai Solar  Cell merupakan  suatu  teknologi  yang tersusun  dari  bahan  material  yang  bersifat semikonduktor dengan prinsip mengubah sinar matahari  menjadi  energi  listrik  melalui  efek fotovoltaik  (Bredas, et  al. 2017;  Husain, et  al.
2018; Nayak, et al. 2019). Salah satu jenis sel surya  yang  sering  dikembangkan  saat  ini menurut  Ras, et  al. (2016)  adalah Thin  Film Solar Cell (TFSC). Sel surya jenis ini dihasilkan dengan  menambahkan  suatu  material  berupa lapisan tipis ke bagian dalam lapisan dasar sel surya  (Buwarda,  2019).  Penggunaan  lapisan tipis sebagai bahan dalam pembuatan sel surya karena dapat bersifat sebagai bahan semikonduktor.
Salah  satu  senyawa  yang  dapat digunakan dalam sintesis (pembuatan) lapisan tipis sebagai bahan sel surya adalah TiO 2 atau sering disebut Titanium Dioksida (Gondal, et al.
2016;  Yu, et  al .  2017;  Zhang, et  al. 2017).
Penggunaan  TiO 2 sebagai  senyawa  pada proses  pembuatan  lapisan  tipis  disebabkan senyawa  ini  memiliki  tingkat  kestabilan  yang tinggi dan tahan terhadap korosi (Syahvalensi, et  al., 2019;  Wibowo,  2017).  Selain  itu penelitian  ini  menggunakan doping campuran antara Fluorin dan Indium. Penambahan doping Fluorin diharapkan dapat meningkatkan aktivitas  fotokatalitik  TiO 2 pada  radiasi  cahaya tampak  (Doyan,  et  al.  2020;  Muliyadi,  et  al. 2019). Sedangkan penambahan doping Indium mampu  menurunkan  energi  gap  pada  lapisan tipis  dan  energi  aktivasinya  seiring  dengan peningkatan konsentrasi doping (Munandar, et al.  2020).  Berdasarkan  permasalahan  di  atas dilakukan  penelitian  sintesis  lapisan  tipis  tipis TiO 2 doping campuran  Indium  dan  Fluorin dengan  metode spin-coating dengan  tujuan agar  dapat  menghasilkan  lapisan  tipis  yang memiliki  kualitas  penyerapan  yang  baik  untuk digunakan sebagai komponen lapisan absorben pada sel surya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksperimen  murni  dengan  teknik  analisis  data
secara  deskriptif.  Variabel  dalam  penelitian  ini terdiri  atas  variabel  bebas  (independen)  yaitu variasi doping campuran Fluorin (F) dan Indium (In),  sedangkan  variabel  terikat  (dependen) yaitu sintesis lapisan tipis TiO 2. Sampel dalam penelitian ini adalah lapisan tipis TiO 2 murni dan TiO 2 dengan doping campuran  Fluorin  dan Indium atau TiO 2 :(F+In) melalui proses sintesis pada substrat berupa kaca.
Proses sintesis lapisan tipis TiO 2 :(F+In) dilakukan  di  Laboratorium  Kimia  Dasar  dan Kimia  Organik,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mataram.  Proses  sintesis  lapisan  tipis  terdiri dari  beberapa  tahapan  antara  lain:  persiapan substrat,  pembuatan  larutan sol-gel ,  deposisi lapisan  tipis,  dan  pemanasan  sampel  lapisan tipis.  Alat-alat  yang  digunakan  dalam  proses sintesis  lapisan  tipis  antara  lain sentrifuge modifikasi, oven , furnace , magnetic  stirrer , gelas erlenmeyer ,  tabung  reaksi,  spatula,  dan gelas  ukur.  Sedangkan  bahan-bahan  yang digunakan antara lain Titanium (IV) Oxide (TiO 2 ) sebagai  bahan  dasar, Ammonium Fluoride (NH 4 F)  dan Indium (III) Chloride (InCl 3 )  sebagai bahan doping , etanol (C 2 H 5 OH) sebagai bahan pelarut, double  tape sebagai  perekat  substrat kaca  di  atas sentrifuge modifikasi,  dan beberapa  bahan  untuk  proses  pembersihan substrat  kaca  seperti  aquades,  alkohol,  dan deterjen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  sintesis  lapisan  tipis  TiO 2 dengan doping campuran  Fluorin  dan  Indium dilakukan  menggunakan  metode spin-coating dengan  alat sentrifuge modifikasi.  Menurut Ilican, et al . (2008) menyatakan bahwa metode spin-coating
memberikan beberapa kemudahan  seperti  kontrol  yang  mudah terhadap  komponen  kimia  dan  penggunaan biaya  yang  relatif  lebih  murah.  Sedangkan menurut Doyan, et al , (2017) bahwa metode ini dapat digunakan untuk menumbuhkan (sintesis)  lapisan  tipis  pada  berbagai  bentuk substrat  tetapi  memiliki  kekurangan  terkait ketebalan  yang  dihasilkan  belum  dapat dikontrol secara maksimal.
Proses  awal  yang  dilakukan  adalah menyediakan substrat kaca berukuran (20 x 20 x  3)  mm  sebagai  wadah  larutan  sol-gel  ketika proses  deposisi  dan  bahan-bahan  yang digunakan.  Substrat  kaca  setelah  dipotong sesuai  ukuran  kemudian  dibersihkan  dengan melalui  dua  tahapan  yaitu  tahap  pertama, pembersihan  substrat  dengan  campuran  air dan  deterjen  dan  tahap  kedua, menggunakan alkohol dengan masing-masing waktu perendaman  selama ± 5  menit.  Tujuan dilakukannya proses pembersihan agar
menghilangkan  sisa  kotoran  atau  residu  yang terdapat pada bahan substrat  yang digunakan (Arini,  et  al.,  2017;  Sutha,  et  al.,  2017;  Zhi  & Zhang,  2018).  Hal  tersebut  dikarenakan kotorang  pada  permukaan  substrat  dapat menyebabkan proses penempelan larutan sol- gel  menjadi  tidak  rata  akibat  partikel  lainnya. Kemudian  setelah  substrat  kaca  dibersihkan kemudian  dikeringkan  pada  suhu  ruangan untuk  memastikan  substrat  kaca  benar-benar dalam keadaan kering. Semakin kering substrat kaca akan semakin baik kualitas sampel lapisan tipis yang dihasilkan.
Tahap  selanjutnya  adalah  perhitungan berat  bahan  untuk  proses  pembuatan  larutan sol-gel  menggunakan  beberapa  persamaan berikut ini
a.  Penentuan Massa Titanium(IV)Oxide
(TiO 2 )
(100 − n)%  = (m x TiO 2 ) × 1 Mr TiO2 ) m t (NH 4 F  + InCl 3 . 4H 2 O) × 1 Mr NH4F +InCl3 ( (1)
b.  Penentuan Massa Doping NH 4 F +InCl 3 (n)%  = m x (NH 4 F   + InCl 3 ) × 1 Mr NH4F  +InCl3 ( m t TiO 2 ) × 1 Mr TiO2 ( (2)
Semua bahan yang digunakan tersebut dilarutkan  ke  dalam  etanol  (C 2 H 5 OH)  untuk menghasilkan  larutan sol-gel sebagai  larutan awal sebelum dilakukannya proses deposisi di atas substrat kaca. Penggunaan etanol sebagai bahan  pelarut  karena  sifat  cairan  ini  tidak beracun,  netral,  nilai  absorbsinya  baik,  dapat dilarutkan  pada  banyak  jenis  senyawa,  dan panas yang diperlukan untuk proses homogenitas relatif lebih rendah (Fisicaro, et al., 2019; Sa’adah & Nurhasnawati, 2017; Setyani & Wibowo, 2017).
Proses pembuatan larutan sol-gel menggunakan  bantuan  alat magnetic  stirer sampai  larutan  homogen  atau  tercampur merata (Selama ± 1 jam ). Larutan sol-gel yang disiapkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  lima konsentrasi  (0,  5,  10,  15,  dan  20)%. Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  jumlah masing-masing bahan untuk pembuatan larutan sol-gel lapisan tipis TiO 2 :(F+In) yaitu
Tabel 1. Kuantitas Bahan Pembentuk Lapisan Tipis TiO 2 :(F+In) Konsentrasi (%) Massa TiO 2 (gr) Massa F (gr) Massa In (gr) 100:0 4,96 0 0 95:5 4,71 0,02 0,14 90:10 4,47 0,03 0,26
85:15 4,22 0,05 0,37 80:20 3,97 0,06 0,47 Berikut  tampilan  larutan sol-gel Titanium Dioksida  murni  (TiO 2 )  serta  dengan  diberikan doping campuran Fluorin dan Indium (TiO 2 :F+In)  setelah  mengalami  proses diaging pada suhu ruangan selama 24 jam yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Larutan TiO 2 dan TiO 2 :(F+In) dengan Persentase Doping 0%,  5%, 10%,
15%, dan 20%
Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa terdapat perbedaan warna antara larutan tanpa doping dengan  larutan  yang  diberikan doping campuran  Fluorin  dan  Indium.  Semakin  tinggi jumlah doping yang  diberikan  maka  tingkat kejernihan  larutan  yang  dihasilkan  akan semakin  tinggi.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena bentuk  Indium  dan  Fluorin  yang  digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat transparansi  yang  tinggi  sehingga  dapat menjernihkan larutan TiO 2 setelah dicampurkan dengan  etanol.  Pernyataan  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  sudah  dilakukan sebelumnya bahwa Indium dan Fluorin merupakan  bahan  dengan  senyawa  yang memiliki  tingkat  warna  transparan  yang  tinggi (Bierwagen, 2015; Hakim et al , 2019).
Larutan sol-gel kemudian dideposisikan di  atas  substrat  kaca  menggunakan  alat sentrifuge modifikasi sebanyak 15 tetes dengan kecepatan  putar  yaitu  1000  rpm  selama ± 1,5 menit.  Penggunakan  alat sentrifuge modifikasi untuk  memastikan  larutan sol-gel tersebar merata pada permukaan substrat kaca (Chandramohan, et  al., 2017;  Riyanti,  2019). Gaya sentrifugal mengakibatkan cairan sol-gel menjadi tersebat secara radial keluar dari pusat putaran  menuju  tepi  substrat,  pada  tahap  ini substrat  akan  mengalami  proses  percepatan tertentu  (Sariroh,  2018).  Semakin  tinggi kecepatan  putar  yang  digunakan  maka  akan semakin  baik  kualitas  permukaan  lapisan  tipis pada  substrat  kaca  yang  dihasilkan  selama
proses spin-coating (Bautista-Ruiz, et al., 2018; Jomekian, et al., 2017; Sariroh, A. 2017).
Gambar 2. Proses Deposisi Lapisan Tipis TiO 2 :(F+In)
Tahap terakhir dari sintesis lapisan tipis TiO 2 adalah  proses  pemanasan  sampel  pada beberapa variasi suhu (50, 100, 150, 200, dan 250) ℃ selama ± 30  menit,  kemudian  setelah itu sampel diaging pada suhu ruangan. Tujuan dilakukannya  proses  pemanasan  sampel  agar cairan  pada  pelarut  saat  setelah  dideposisi  di atas  substrat  kaca  dapat  menguap  dan  hanya menyisakan  lapisan  dengan  ketebalan  yang relatif sama, serta memaksimalkan terbentuknya  kristal  pada  substrat  yang digunakan (Maddu, et al., 2018).
Gambar 3. Proses Pemanasan Sampel Lapisan Tipis TiO 2 :(F+In)
Kemudian perlakuan yang sama dilakukan kembali untuk menambahkan layer di atas  sampel  yang  sudah diaging sebelumnya. Sampel akhir proses sintesis lapisan tipis TiO 2 murni  dan  ter doping campuran  Fluorin  dan Indium dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Sampel Lapisan Tipis TiO 2 :(F+In) berbagai konsentrasi a). 0%, b). 5%, c). 10%,
d). 15%, dan e). 20% pada suhu 250 ℃
Berdasarkan Gambar 4. Terlihat bahwa hasil  sampel  lapisan  tipis  berbeda  dengan tampilan  larutan sol-gel sebelum  dilakukan perlakuan seperti proses deposisi dan pemanasan.  Perbedaan  ini  dimungkinkan karena  salah  satu  sifat  dari  senyawa  TiO 2 cenderung  dapat  berubah  kondisi  seiring dengan tingginya suhu yang digunakan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Titanium Dioksida (TiO 2 ) dapat dijadikan  sebagai  bahan  dasar  dalam  proses sintesis  lapisan  tipis  yang  di doping dengan campuran  Fluorin  dan  Indium  sebagai  bahan dasar  dalam  pengembangan  sel  surya  lapis tipis. Proses sintesis lapisan tipis menggunakan metode spin-coating di  atas  substrat  kaca. Semakin tinggi tingkat konsentrasi doping yang digunakan  menyebabkan  tampilan  permukaan lapisan tipis semakin terlihat gelap. Berdasarkan  kondisi  tersebut  diharapkan sampel  lapisan  tipis  TiO 2 :(F+In)  memiliki  sifat absorbansi yang tinggi dalam menyerap energi dari cahaya matahari.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis
mengucapkan banyak terimakasih  kepada  Bapak  Dr.  Aris  Doyan, M.Si.,  Ph.D.,  Ibu  Dra.  Susilawati,  M.Si.,  Ph.D, dan pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam  menyelesaikan  penelitian  ini.  Semoga hasil  dari  penelitian  ini  bisa  menjadi  referensi untuk rekan-rekan peneliti selanjutnya khususnya  yang  berkaitan  dengan  sintesis lapisan tipis.

## DAFTAR RUJUKAN
Abegunde, O. O., et al. (2019). Overview of Thin Film  Deposition  Techniques. AIMS Materials Science, 6 (2), 174-199. Amalia, A., & Tamamy, A. J. (2019). Kesiapan Masyarakat Semarang dalam
Pemanfaatan  Potensi  Energi  Surya sebagai  Sumber  Energi  Alternatif Berkelanjutan. SAINTEK:  Jurnal  ilmiah Sains  dan  Teknologi  Industri , 2 (2),  39- 48.
Arini,  et  al.  (2017).  Pengaruh  Waktu  Deposisi dan  Temperatur  Substrat  Terhadap Pembuatan Kaca Konduktif FTO (Fluorine doped Tin Oxide)[The Influence  of  Deposition  Time  and Substrate Temperature in Manufacturing Process of FTO (Fluorine doped Tin Oxide) Conductive
Glass]. Metalurgi , 32 (1), 1-8.
Bautista-Ruiz, J., Aperador, W., & Olaya, J.  J.
(2018).  Effect  of  Centrifugal  Speed  on the Anticorrosive Properties of Bismuth- Silicon  Coatings  by  Sol-Gel  on  316L
Substrates. Rasayan Journal of Chemistry , 11 (2), 597-607.
Bierwagen,  O.  (2015).  Indium  oxide —a transparent, wide-band gap semiconductor  for  (opto)  electronic applications. Semiconductor Science and Technology , 30 (2), 024001.
Bredas,  J.L.,  Sargent, E.  H., & Scholes,  G. D. (2017). Photovoltaic Concepts Inspired by Coherence Effects in Photosynthetic System. Nature Materials, 16 (1), 35-44. Buwarda, S. (2019). AZTS dengan Metode Sol- Gel  sebagai  Lapisan  Buffer  Bebas Cadmium pada Sel Surya CZTS. Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS), 2 (1), 1-7.
Chandramohan,  A.,  et.  al.  (2017).  Model  For Large  Area  Monolayer  Coverage  of Polystyrene Nanosphere by Spin Coating. Scientific Reports. 7, 1-8. Doyan,  A.,  Fitri,  S.  A.,  &  Ahzan,  S.  (2017). Crystal structure characterization of thin layer  zinc  oxide.  In IOP  Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol.  196,  No.  1,  p. 012004). IOP Publishing.
Doyan, A., Susilawati, S., & Muliyadi, L. (2020).
Synthesis  of  Tin  Oxide  Thin  Layer  by Doping Aluminum, Fluorine, and Indium Using Sol-Gel Spin Coating Technique. JPPIPA  (Jurnal  Penelitian
Pendidikan IPA) , 7 (1), 11-14.
Fisicaro,  G.,  et  al.  (2019).  Wet  Environment Effects for Ethanol and Water Adsorption  on  Anatase  TiO2  (101)
Surfaces. The  Journal  of  Physical Chemistry C , 124 (4), 2406-2419. Gondal, M. A., Ilyas, A. M., & Baig, U. (2016). Facile  Synthesis  of  Silicon  Carbide-
Titanium Dioxide Semiconducting Nanocomposite  Using  Pulsed  Laser Ablation Technique
and its
Performance in Photovoltaic Dye Sensitized Solar Cell and Photocatalytic Water Purification. Applied Surface Science , 378 , 8-14.
Hakim, S., Doyan, A., & Susilawati, L. M. (2019).
Synthesis Thin Films SnO2with Doping Indium  by  Sol-Gel  Spin  Coating. Material Sciences.
Husain,  A.  A.,  et  al.  (2018).  A  Review  of Transparent Solar Photovoltaic Technologies. Renewable and Sustainable  Energy  Reviews , 94 ,  779- 791.
Ilican,  S.,  Caglar,  Y.,  &  Caglar,  M.  (2008). Preparation  and  Characterization  of ZnO  Thin  Films Deposited  by Sog-Gel Spin  Coating  Method. Journal  of Optoelectronics and
Advanced
Materials, 10(10), 2578-2583.
International  Energy  Agency.  (2019). World Energy Outlook 2019. Prancis: IEA. Jomekian,  A.,  et  al.  (2017).  High  speed  spin coating  in  fabrication  of  Pebax  1657 based  mixed  matrix  membrane  filled with ultra-porous ZIF-8 particles for CO 2/CH  4  separation. Korean  Journal  of Chemical Engineering , 34 (2), 440-453. Luo,  M.,  et  al.  (2019). High-Performance Partially Printed Hybrid CMOS Inverters Based  on  Indium-Zinc-Oxide  and Chirality  Enriched  Carbon  Nanotube
Thin-Film Transistors. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. Maddu, A., et al. (2018). Struktur dan Sifat Optik
Film  ZnO  Hasil  Deposisi  Dengan Teknik  Spin-Coating  Melalui  Proses
Sol-Gel. Jurnal Sains Materi Indonesia , 7 (3), 85-90.
Muliyadi, L., Doyan, A., Susilawati, S., & Hakim,
S.  (2019).  Synthesis  of  SnO2  Thin Layer with a Doping Fluorine by Sol-Gel Spin Coating Method. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA , 5 (2), 175-178.
Munandar,  H.,  Doyan,  A.,  &  Susilawati,  S.
(2020).  Synthesis  of  SnO2  Thin Coatings  by  Indium  and  Aluminum Mixed  Doping  using  the  Sol-Gel  Spin- Coating  Technique. Jurnal  Penelitian Pendidikan IPA , 6 (2), 152-156.
Nayak,  P.  K.,  et  al.  (2019).  Photovoltaic  Solar Cell Technology: Analysing the State of The Art. Nature Reviews Materials, 4 (4), 269.
Ras,  D.  A.,  Kirchart,  T.,  &  Rau,  U.  (2016). Advanced Characterization Techniques for  Thin  Film  Solar  Cells. USA:  John Wiley & Sons.
Riyanti,  R.  S.  (2019).  Pengaruh  Kecepatan Putaran Spin Coating Terhadap
Performansi Perovskite Solar Cell. Jurnal Mahasiswa TEUB , 7 (4). Sa'adah,  H.,  &  Nurhasnawati,  H.  (2017). Perbandingan  pelarut  etanol  dan  air pada pembuatan ekstrak umbi bawang tiwai  (Eleutherine  americana  Merr) menggunakan metode maserasi. Jurnal  ilmiah  manuntung , 1 (2),  149- 153. Sariroh,  A.  (2018).  Pengaruh  Kecepatan  dan Waktu  Putar  Spin  Coating  Terhadap Ketebalan Lapisan Tipis Material Berbasis  Polimer  Pmma  (Polymethyl
Methacrylate). Inovasi Fisika Indonesia, 7 (1), 1-4.
Setiawan,  W.,  Hermawan,  R.,  &  Suardi,  S. (2018).  Analisa  Potensi  Angin  Dan
Cahaya  Matahari  Sebagai  Alternatif Sumber Tenaga Listrik Di Wilayah Laut Sawu. JST (Jurnal Sains Terapan) , 4(1), 57-62. Setyani,  A.,  &  Wibowo,  E.  A.  P.  (2017). Pengaruh Pelarut terhadap Karakteristik  Nanopartikel  Titanium Dioksida (TiO 2 ). Jurnal Ilmiah
Sains , 17 (1), 26-29. Sutha,  S.,  et  al.  (2017).  Transparent  alumina based  superhydrophobic  self –cleaning coatings  for  solar  cell  cover  glass applications. Solar  Energy  Materials and Solar Cells , 165 , 128-137. Syahvalensi,  N.,  Rokhmat,  M.,  &  Wibowo,  E.
(2019). Pengaruh Penambahan Karbon pada Fotokatalis Berbahan Dasar TiO 2 untuk Mendegradasi Methylene Blue. In eProceedings of Engineering, 6(1). Wibowo, E. A. P. (2017). Sintesis Komposit N- TiO 2 /Bentonit dan Karakterisasi Menggunakan FTIP. JTT (Jurnal Teknologi Terpadu), 5 (1), 96-99. Yu,  X.,  et  al.  (2017).  Recent  Advances  in  the Synthesis  and  Energy  Applications  of TiO 2 -Graphene Nanohybrids. Solar Energy Materials and Solar Cells , 172 , 252-269. Zhang,  Y.,  et.  al.  (2017).  Mesocrystalline TiO 2 Nanosheet  Arrays  with  Exposed  {001} Facets: Synthesis Via Topotactic Transformation  and  Applications  in Dye-Sensitized Solar Cells. Nano
Research , 10 (8), 2610-2625. Zhi,  J.,  &  Zhang,  L.  Z.  (2018).  Durable superhydrophobic  surface  with  highly antireflective and self-cleaning properties for the glass covers of solar cells. Applied  Surface  Science , 454 , 239-248.